## Ekstraksi  Silika  dari  Fly  Ash  Pabrik  Kelapa  Sawit  Menggunakan Variasi Pelarut Karbonat

## Silica Extraction from Palm Oil Mill Fly Ash Using Various Carbonate Solvents
Regna Tri Jayanti 1 *, Jerry 2 , Miftahurrahmah 2
1 Program Studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan, Politeknik ATI Padang, Jalan Bungo Pasang Tabing, Padang, 25171, Indonesia
2 Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati, Politeknik ATI Padang, Jalan Bungo Pasang Tabing, Padang, 25171, Indonesia
* Email: regnatj@poltekatipdg.ac.id

## Article history: ABSTRAK
Pemilihan  katalis  sangat  penting  dalam  mengekstrak  silika.  Kalsium  adalah katalis  basa  heterogen  yang  banyak  terdapat  pada  batuan  karbonat.  Studi  ini mencoba  mengekstraksi  silika  menggunakan  pelarut  karbonat  buatan  dengan variasi  asam  kuat  HCl  (1  M,  3  M,  5  M),  garam  NaCl  (1  :  2,  1  :  4)  w/w rasio terhadap H 2 O (1 : 4) w/w rasio terhadap karbonat. Karakteristik fly ash dianalisa menggunakan XRF dan XRD untuk mengetahui komposisi unsur, struktur kristal dan  senyawa  penyusun  dominan.  Pengaruh  konsentrasi  dan  pH  pelarut  dalam mengekstraksi  silika  dari fly  ash ditinjau  dengan  menetapkan  parameter temperatur pada 60 o C, waktu ekstraksi 120 menit, dan perbandingan antara fly ash dan  pelarut  karbonat  20  %  w/v.  Filtrat  diuji  menggunakan  UV-Vis  untuk mengetahui konsentrasi  silika terlarut  (SiO 2 ) dalam  pelarut  karbonat. Hasil uji menunjukkan  bahwa  pelarut  karbonat  dengan  asam  kuat  HCl  3  M  mampu mengekstrak  silika  lebih  baik  dibandingkan  kelima  pelarut  lain  sebesar  68,17 ppm.
Kata kunci: ekstraksi, silika, fly ash , karbonat, kelapa sawit

## ABSTRACT
The  selection  of  a  catalyst  is  imperative  in  extracting  silica.  Calcium  is  a heterogeneous  base  catalyst  that  is  abundant  in  carbonate  rocks.  This  study attempts to extract silica using an artificial carbonate solvent with variations of strong  acid  HCl  (1  M,  3  M,  5  M),  NaCl  salt  (1: 2,  1:  4)  w/w ratio  to  distilled water,  and  H 2 O  (1:  4)  w/w  ratio  to  carbonate.  Characteristics  of  fly  ash  were analyzed using  XRF and XRD to determine the elemental composition, crystal structure, and dominant constituent compounds. The solvent concentration and pH effect in extracting silica from fly ash is reviewed by setting the temperature parameter at 60 C, 120 minutes extraction time, and the ratio between fly ash and carbonate solvent 20 % w/v. The filtrate was verified using UV-Vis to determine the  concentration  of  dissolved  silica  (SiO 2 )  in  the  carbonate  solvent.  The examination results showed that the carbonate solvent with 3 M HCl was able to extract silica better than the other five solvents at 68.17 ppm.
Keyword: extraction, silica, fly ash, carbonate, palm oil
Diterima : 10 Oktober 2022 Direvisi : 16 November 2022 Disetujui : 13 Desember 2023 Mulai online : 24 Maret 2023 E-ISSN: 2337-4888 How to cite: Regna Tri Jayanti, Jerry, Miftahurrahmah.  (2023).  Ekstraksi
Silika  dari Fly  Ash Pabrik  Kelapa Sawit  Menggunakan  Variasi  Pelarut Karbonat. Jurnal Teknik  Kimia USU, 12(1), 9-17.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. https://doi.org/10.32734/jtk.v12i1.9850

## 1.  Pendahuluan
Tingginya produksi kelapa sawit mengindikasikan banyaknya proses pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Pengolahan kelapa sawit tidak lepas dari memanfaatkan sumber energi yang berasal dari cangkang dan fiber, namun dampak dari pengolahan kelapa sawit ini menghasilkan fly ash yang merupakan sisa hasil pembakaran

## Jurnal Teknik Kimia USU
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/jtk
dalam ruang bakar boiler. Setidaknya, satu unit pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam membutuhkan kurang lebih 3 ton bahan bakar berupa cangkang dan fiber kelapa sawit dalam menghasilkan ± 5 % abu boiler berupa fly ash [1].
Debu  terbang  sawit  atau fly  ash merupakan  limbah  yang  tidak  dimanfaatkan  dengan  optimal  dari  hasil pengolahan industri minyak sawit dan mengandung komponen penting seperti silika [2]. Fly ash umumnya diletakkan  di  belakang  tempat  penggilingan  atau  tempat  pembuangan. Fly  ash dapat  tertiup  angin  dan menyebar  ke  seluruh  tempat dan  menyebabkan  polusi  udara  dengan  massanya  yang  ringan,  terpapar  polusi udara ini terlalu lama dapat menyebabkan gangguan pernapasan, serta pembuangan limbah ini jika dilakukan secara berkelanjutan dapat menyebabkan pencemaran air tanah [3].
Silika  yang  terkandung  di  dalam fly  ash sawit  dapat  digunakan  menjadi  bahan  yang  bernilai  ekonomis sesuai dengan kebutuhan industri. Pemanfaatan produk samping sebagai bahan baku industri menjadi salah satu  pilihan  yang  dapat  digunakan  dalam  rangka  membantu  memotong  biaya  produksi  dan  mengurangi dampak negatif pada lingkungan [4]. Silika bernilai ekonomis tinggi pada pembuatan keramik, pembuatan gigi tiruan, nanokomposit dan lain sebagainya [5]. Kebutuhan pasar global khususnya silika mencapai $ 1,7 juta hingga akhir 2002 dan terus meningkat sebanyak 4 % pertahun. Silika ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam produksi nanomaterial, karet, plastik, pelapisan, pengecatan, tinta printer, adsorben, pestisida, katalis bahkan kosmetik [6].
Kemajuan  teknologi  membawa  beberapa  penelitian  untuk  mencoba  mengekstraksi  silika  dengan menggunakan  asam  dan basa  kuat  seperti  Natrium  Hidroksida  (NaOH) dan  Kalium Hidroksida  (KOH)  dan Hydrochloride Acid (HCl) sebagai pelarut dari abu sekam padi, abu kelapa sawit dan panas hidrotermal dengan berbagai teknik dan metode seperti ekstraksi dengan asam, gasifikasi, metode presipitasi dan metode sol-gel [7-10]. Proses ekstraksi akan membantu dengan adanya katalis. Pemilihan katalis yang tepat dapat memberikan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Katalis heterogen basa lebih efektif daripada katalis heterogen asam karena kemampuannya beroperasi dalam proses kontinu dan ramah lingkungan.
Kalsium  merupakan  katalis  logam  yang  bersifat  basa  dan  banyak  tersedia  di  alam.    Karbonat  alam  atau batuan  gamping  adalah  batuan  sedimen  yang  secara  metamorphosis  membentuk  kalsium  karbonat (CaCO 3 )[11].  Kalsium  karbonat  Sumatera  Barat  khususnya  Kecamatan  Kamang  Magek  Kabupaten  Agam termasuk  dalam  wilayah  yang  memiliki  potensi  batuan  gamping  yang  cukup  tinggi,  masyarakat  sekitarnya telah sejak lama memanfaatkan dan mengolah batuan ini menjadi bahan kapur pertanian, pupuk dolomit, kapur tohor, bahan baku kertas, pasta gigi, dan cat [12].
Beberapa  peneliti  telah  mencoba  mengekstraksi  silika  dari  berbagai  sumber  dengan  beberapa  pelarut. Pratomo et, al (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa HCl tidak berpengaruh nyata pada rendemen dan kadar silika [13]. Fatriansyah, et. al (2018) berhasil mengekstraksi silika dari sekam padi sebanyak 84 % menggunakan  NaOH  dan  asam  klorida  dengan  metode  refluks,  namun  konsentrasi  yang  digunakan  masih cukup  tinggi  yaitu 5  dan  10  %  [14].  Daulay,  et.  al  (2021)  melakukan  eksperimen  pada  sekam  padi dengan menggunakan NaOH dengan variasi temperatur pembakaran, namun penelitiannya menunjukkan tidak semua silika dapat larut dalam larutan NaOH meskipun konsentrasi sudah cukup tinggi yaitu 10 % [15]. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mengenai pelarut yang sesuai dalam mengekstraksi silika. Penelitian ini  bertujuan untuk  mencoba  mengevaluasi  secara  sistematis  pengaruh  penggunaan berbagai  pelarut  buatan dari  karbonat  alam  yang  mengandung  kalsium  yang  tinggi  terhadap  kemampuannya  sebagai  katalis  dalam mengekstraksi silika dari fly ash dalam upaya meningkatkan nilai produk samping fly ash pabrik kelapa sawit. Silika secara kimia merupakan silikon oksida dengan ciri tidak berwarna ataupun berwarna putih serta tidak larut  dalam  air.  Ketika  berasosiasi  dalam  logam  atau  mineral  akan  membentuk  senyawa  silikat.  Beberapa peneliti sebelumnya telah berupaya mengekstraksi silika pada abu sekam padi. Mujiyanti, et al. (2021) telah mencoba mengekstraksi silika menggunakan pelarut NaOH pada variasi konsentrasi  1 M, 1,5 M, 2,0 M, 2,5 M dan 3 M  dengan hasil rendemen optimum sebesar 61.3764% pada konsentrasi NaOH 2 M[16]. Sementara Pratomo, et al. (2013) membuktikan bahwa silika dapat diekstrak dengan perlakuan asam seperti HCl [17]. Keberadaan silika dalam bentuk mineral akan mengkonsumsi pelarut yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan suatu katalis yang dapat membantu kelarutan silika menjadi rendah. Amalia et al. (2013) berhasil menurunkan kelarutan silika dengan menggunakan kalsium dalam bentuk Ca(OH) 2 dan CaCl 2 [18].

## 2.  Metode
Bahan  baku  utama  penelitian  adalah fly  ash yang  diperoleh  dari  pabrik  kelapa  sawit  di  daerah  Lubuk Begalung Kota Padang dan karbonat yang berasal dari lokasi pertambangan batu kapur di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Asam klorida (HCl), garam NaCl dan aquadest (H 2 O) digunakan sebagai bahan  pembuatan pelarut karbonat dengan variasi konsentrasi dan rasio pelarutan terhadap karbonat. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah magnetic stirrer, hotplate, neraca analitik, termometer, gelas kimia, corong, kertas
saring,  erlenmeyer,  dan  pipet  tetes. Fly  ash dikarakterisasi  menggunakan  X-ray  fluorescence  (XRF)  untuk mengetahui  komposisi,  karbonat  dikarakterisasi menggunakan  X-ray  Diffraction  (XRD)  untuk  mengetahui struktur  penyusunnya,  dan  filtrat  hasil  ekstraksi  dianalisa  menggunakan  Ultraviolet-Visible  (UV-Vis) Spectroscopy untuk menganalisa silika terlarut.

## Preparasi Fly Ash
Fly ash diberi perlakuan awal berupa pengurangan kadar air yaitu dengan cara dipanaskan dalam oven 110 ºC selama 4 jam, lalu fly ash dihaluskan dengan cara disaring menggunakan siever hingga diperoleh partikel sampel yang diinginkan berukuran ± 100 mesh. Ukuran partikel yang kecil ini akan memberikan area kontak permukaan  sampel  dengan  pelarut  lebih  luas  sehingga  memudahkan  proses  pelarutan. Fly  ash selanjutnya diberi  perlakuan  sampling  dengan  menggunakan  metode  cone  quartering  yaitu  dengan  menumpuk  dan membagi  empat  sampel  yang  diletakkan  pada  suatu  alas  secara  berulang  guna  mendapatkan  sampel  yang representatif dan dengan penyebaran komposisi fly ash yang homogen. Selanjutnya sampel dianalisa dengan menggunakan  X-ray  Fluorescence  (XRF)  dan  X-ray  Diffraction  (XRD)  untuk  mengetahui  senyawa  dan struktur kristal yang terkandung dalam fly ash .

## Preparasi Pelarut Karbonat
Untuk  mengetahui  jenis  pelarut  karbonat  yang  dapat  mengekstraksi  silika  dengan  optimal,  digunakan variasi jenis larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Pelarut karbonat diperoleh dengan melarutkan karbonat dalam  variasi  asam  klorida  (HCl),  natrium  klorida  (NaCl),  dan aquadest (H 2 O).  Pertama-tama  karbonat dikondisikan  sama  seperti  pada  tahapan  preparasi fly  ash yaitu  disaring  dengan siever dan  dilakukan cone quartering sampling . Pelarut karbonat dibuat dengan memanaskan 250 mL masing-masing asam klorida (HCl) 1 M, 3 M, dan 5 M, garam NaCl dengan rasio 1 : 2 dan 1 : 4 terhadap aquadest di atas hotplate hingga mencapai temperatur 30 o C dalam gelas kimia yang telah dimasukkan stirrer bar terlebih dahulu. Karbonat yang telah dipreparasi dimasukan sebanyak 50 g lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm selama 5 jam. Larutan kemudian disaring menggunakan kertas saring whatmann 42 hingga diperoleh filtrat yang selanjutnya akan dipakai sebagai pelarut karbonat.

## Ekstraksi Silika
Proses  ekstraksi  dilakukan  dengan  memasukkan  sampel fly  ash ke  dalam  pelarut  karbonat  yang  telah dipreparasi sebelumnya menggunakan perbandingan berat sampel per volume pelarut yaitu 20% b/v. Ekstraksi silika dari fly ash dimulai dengan menambahkan 20 g fly ash yang telah dipreparasi ke dalam gelas kimia 500 mL berisi 100 mL pelarut karbonat. Gelas kimia selanjutnya ditutup dengan aluminium foil dan dipanaskan diatas hotplate pada temperatur 60 oC lalu diaduk secara konstan dengan kecepatan 500 rpm selama 120 menit menggunakan magnetic stirrer untuk melarutkan silika. Selanjutnya, larutan disaring hingga diperoleh residu dan filtrat. Filtrat kemudian dianalisa dengan menggunakan Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Spectroscopy untuk mengetahui konsentrasi silika (SiO 2 ) yang terekstrak dalam masing-masing pelarut karbonat

## 3.  Hasil
Batuan karbonat merupakan batuan sedimen yang terbentuk pada lapisan dekat dengan permukaan bumi akibat proses pengendapan sederhana dan proses diagenesis yang kompleks serta memiliki komposisi utama berupa mineral karbonat [19].
Bahan baku batuan karbonat yang digunakan pada penelitian ini memiliki warna putih keabu-abuan yang menandakan ciri dari kristal dolomit (gambar 1).

## Gambar 2. Karakterisasi XRD batuan karbonat
Karakterisasi  XRD  sampel  batuan  karbonat  menunjukkan  adanya  kandungan  CaO  relatif  tinggi  yang berasal dari mineral kalsium karbonat sebagai komponen penyusun utama batuan. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat reaksi pada proses ekstraksi CaO yang memiliki kereaktifan tinggi dapat bertindak sebagai  katalis.  Dalam  grafik  juga  terdapat  senyawa  MgO  yang  memperlihatkan  bahwa  terdapat  proses dolomitisasi batuan karbonat di lokasi penambangan yang belum intensif. Kandungan MgO diperkirakan dapat membantu menghambat proses peningkatan pH dan banyaknya jumlah endapan CaO setelah ekstraksi.

## Karakterisasi Fly Ash
Fly  ash sebagai  hasil  sampingan  dari  proses  pembakaran  cangkang  dan  fiber  dalam  boiler  memiliki karaketristik yang cukup kompleks karena tersusun dari berbagai komposisi mineral.
Gambar 3. Fly Ash
Terlihat pada gambar 3, fly ash dari pabrik kelapa sawit di daerah Lubuk Begalung Kota Padang memiliki warna  hitam  keabu-abuan  dan  terdapat  beberapa  butiran  kecil  menggumpal  berwarna  hitam  pekat  yang menandakan masih adanya sisa karbon dari pembuangan dan warna putih gading dengan ukuran sudah cukup halus yang diperkirakan berasal dari CaO. Karakterisasi fly ash menggunakan X-ray fluorescence (XRF) dapat dilihat dari tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan senyawa oksida silika (SiO 2 ) penyusun pada fly ash adalah 19,189%.
Tabel 1. Hasil Karakterisasi XRF Fly Ash Elemen Konsentrasi (%) SiO 2 19.189 P 2 O 5 3.217 K 2 O 4.401 CaO 68.894 TiO 2 0.147 V 2 O 5 0.002 Cl 0.225 MnO 0.241 Fe 2 O 3 1.78 CuO 0.089 ZnO 0.037 Rb 2 O 0.087 SrO 0.068 Y 2 O 3 0.001 ZrO 2 0.011 Ag 2 O 0.041 ln 2 O 3 1.564 OsO 4 0.001 Br 0.007

## Pengaruh Konsentrasi
Pelarut karbonat yang dibuat dengan cara melarutkan karbonat dengan beberapa larutan yaitu HCl, NaCl, dan  H 2 O  didasari  oleh  kemungkinan  reaksi  yang  akan  dihasilkan  antara  karbonat  dan  pH  larutan  dalam mengekstraksi silika. Reaksi-reaksi yang diperkirakan terjadi dalam pembuatan pelarut  karbonat antara lain [20-22] :
NaCl (s) + H 2 O (l) = Na+ (aq) + Cl 2 - (aq) (1) CaCO 3(s) + 2NaCl (aq) = Na 2 CO 3(s) + CaCl 2(aq) (2)
CaCO 3(s) + 2HCl (l) = CaCl 2(aq) + CO 2(g) + H 2 O (aq) (3)
CaCO3 (s) + H 2 O (l) = Ca(OH) 2(aq) + CO 2(g) (4)
Jika silika dalam fly ash dilarutkan dalam proses ekstraksi diperkirakan akan menghasilkan reaksi berupa : SiO 2(s) + Ca(OH) 2(aq) → CaSiO 3(s) + H 2 O (l) (5)
2CO 2(g) +CaSiO 3(s) +H 2 O (l) = SiO 2(s ) + Ca(HCO 3 ) 2(aq) (6)
SiO 2(s) + 2CaCl 2(l) = SiCl 4(l) + 2CaO (s) (7)
Gambar 4. Pelarut karbonat buatan dari larutan HCl, NaCl, dan H 2 O
Hasil  pembuatan  larutan  karbonat  yang  ditunjukkan pada  Gambar  4  menunjukkan bahwa  hanya  larutan HCl 5 M yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Kemungkinan hal ini terjadi akibat adanya kandungan Fe 2 O 3 dalam fly  ash ,  ion  Fe  yang  merupakan  logam  transisi  cenderung  memiliki  warna  disaat  orbital  3d mengalami pemisahan menjadi dua kelompok tingkat energi.
Gambar 5. Grafik perolehan silika dalam variasi pelarut karbonat
Berdasarkan  grafik  hubungan  konsentrasi  pelarut  karbonat  pada  Gambar  5,  diketahui  bahwa  pelarut karbonat dengan menggunakan larutan asam kuat HCl konsentrasi 3 M dan 5 M mampu mengekstraksi silika sebesar 68,17 ppm dan 64,37 ppm. Kemudian, pelarut karbonat dengan larutan HCl 1 M memiliki kemampuan yang tidak berbeda jauh dengan pelarut karbonat NaCl 1 : 4, perolehan silika dari keduanya berada pada nilai 21,23 ppm dan 26,48 ppm. Sedangkan pelarut karbonat dengan bantuan larutan NaCl 1 : 2 dan H 2 O 1 : 4 hanya mampu mengekstraksi silika sebesar 13,31 ppm dan 13,47 ppm.
Kelarutan silika dalam pelarut karbonat dengan larutan pendukung HCl 3 menunjukkan tingkat kelarutan yang  cukup  tinggi  dibandingkan  kelima  pelarut  lain.  Pelarut  karbonat  dengan  konsentrasi  HCl  5  M kurang optimal  dalam  mengekstraksi  silika  dari fly  ash kelapa  sawit  dikarenakan  mampu  melarutkan  Fe 2 O 3 yang cukup banyak sehingga kemurnian silika berkurang [23]. NaCl merupakan senyawa yang terikat secara ionik, sehingga  ketika  dilarutkan  dengan  molekul  air  yang  bersifat  polar  menghasilkan  muatan  positif  yang  lebih terpusat pada atom hidrogen dan muatan negatif terpusat pada oksigen. Kutub negatif oksigen dari molekul air akan  mengepung dan  menarik  kation  natrium  dan  kutub positif  atom  hidrogen  akan  menarik  anion  klorida sehingga  kereaktifan  ion  Na  berkurang  [24]. Adapun  pelarut  karbonat  dengan  larutan  dukung H2O kurang optimal dikarenakan kelarutan SiO 2 cukup rendah, kadar silika dalam fly ash kelapa sawit akan meningkat seiring tekanan dan temperatur yang diberikan.

## Pengaruh pH
Parameter  konsentrasi  dan  pH  merupakan  faktor  penting  dalam  proses  pelarutan  karena  memberikan dampak yang nyata terhadap jumlah silika yang terekstrak. Gambar 6 menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai pH sebelum dan sesudah proses ekstraksi fly ash pabrik kelapa sawit. Nilai pH yang terbentuk saat pelarut karbonat  bereaksi  dengan fly  ash berada  di  antara  10  –  13  sedangkan  larutan  karbonat  yang dibuat  dengan variasi larutan terletak pada interval pH 0.18 – 7.67.
Gambar 6. Nilai pH pada pelarut karbonat dan filtrat hasil ekstraksi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 [KAR + HCl 5 M] [KAR + HCl 3 M] [KAR + HCl 1 M] [KAR + NaCl 1 : 2] [KAR + NaCl 1 : 4] [KAR + H2O 1 : 4] K ad ar S ili ka ( p p m ) Pelarut Karbonat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [KAR + HCl 5 M] [KAR + HCl 3 M] [KAR + HCl 1 M] [KAR + NaCl 1 : 2] [KAR + NaCl 1 : 4] [KAR + H2O 1 : 4] p H L ar u tan Kar b o n at Ko n se n tr as i S ili ka (p p m) Jenis Pelarut Karbonat Konsentrasi Silika (ppm) pH
Peningkatan  pH  terjadi  diduga  akibat  adanya  kandungan  CaO  yang  tinggi  dalam fly  ash yang  mampu menyebabkan disosiasi gugus fungsional karbosilat (-COOH) sehingga meningkatkan muatan negatif fly ash . CaO disini bertindak sebagai katalis heterogen dengan aktivitas katalitik dan kebasaan yang cukup tinggi dan kelarutan  yang  rendah.  Rendahnya  kadar  MgO  juga  berperan  dalam  peningkatan  pH  tersebut  yang menyebabkan terjadinya pembentukan material pada permukaan CaO. Selain itu, CaO sangat mudah bereaksi dengan  CO 2 dan  H 2 O  di  udara  sehingga  menyebabkan  aktivitas  katalitiknya  menjadi  kurang  efektif  [25]. Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  hubungan  nilai  pH  dengan  konsentrasi  silika  hasil  ekstraksi ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Hubungan pH larutan karbonat terhadap hasil ekstraksi silika
Nilai  pH  pelarut  karbonat  dengan  bantuan  larutan  HCl  5  M  dan  3  M  adalah  0,18  dan  3,51  dan  mampu mengekstraksi silika sebanyak 64,37 dan 68,17 ppm. Sedangkan pelarut karbonat dengan bantuan larutan HCl 1 M dan NaCl 1 : 4 yang berada pada  pH 6,21 dan 6,75 mampu mengekstraksi silika sebesar 21,23 dan 26,48 ppm. Kemudian, pelarut karbonat dengan bantuan larutan NaCl 1 : 2 dan H 2 O 1 : 4 dalam hal ini memiliki pH 6,24 dan 7,67 memberikan jumlah ekstraksi silika  cukup rendah yaitu 10,84 dan 13,15 ppm. Ini membuktikan bahwa larutan karbonat dengan pH ± 3 mampu mengekstraksi silika lebih baik dibandingkan dengan pelarut karbonat dengan pH > 6. Ini dapat disebabkan karena ekstraksi pada pH asam berlangsung lambat akan tetapi menyebabkan jumlah partikelnya meningkat dan memperkecil ukuran endapan serta memiliki muatan sedikit yang memungkinkan terjadi tumbukan dan agregasi semakin besar, dengan demikian proses difusi ion natrium dan anion lain lebih mudah sehingga kadar silikanya lebih tinggi [26].

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan karakterisasi menggunakan X-Ray Flourescence, diketahui kadar silika pada sampel fly ash pabrik  kelapa  sawit  adalah  19,189%  dengan  kandungan  CaO  yang  dominan.  Pelarut  karbonat  dengan menggunakan larutan asam kuat HCl konsentrasi 3 M mampu mengekstraksi silika sebesar 68,17 ppm lebih baik  dibandingkan kelima  pelarut  lainnya.  Nilai  pH pelarut  karbonat yang  optimal  dalam melarutkan  silika dari fly ash pabrik kelapa sawit adalah 3.51

## 5.  Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Politeknik ATI Padang melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selaku penyedia dana dan fasilitas terkait penelitian ini sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik.

## 6.  Konflik Kepentingan
Semua penulis tidak memiliki konflik kepentingan ( conflict of interest ) pada publikasi artikel ini.

## Daftar Pustaka
[1]  Tugiman,  Suprianto,  and  R.  Daulay,  “Analisa  pemanfaatan  palm  oil fly  ash sebagai  bahan alternatif pada pembuatan metal matrix composite (MMC) menggunakan metode stir casting,” in Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII) , vol. 3, no. 23-24 pp.
0 2 4 6 8 10 12 14 [KAR + HCl 5 M] [KAR + HCl 3 M] [KAR + HCl 1 M] [KAR + NaCl 1 : 2] [KAR + NaCl 1 : 4] [KAR + H2O 1 : 4] p H Jenis pelarut Pelarut Sebelum ekstraksi Filtrat Setelah Ekstraksi
1246–1251, 2013.
[2]  Bahruddin, A. Ahmad, A. Prayitno, and R. Satoto, “Morphology and mechanical properties of palm  based  fly  ash  reinforced  dynamically  vulcanized  natural  rubber/polypropylene  blends,” Procedia Chem. , vol. 4, pp. 146–153, 2012.
[3]  K. Muthusamy, N. Zamri, M. A. Zubir, A. Kusbiantoro, and S. W. Ahmad, “Effect of mixing ingredient on compressive strength of oil palm shell lightweight aggregate concrete containing palm oil fuel ash,” Procedia Eng. , vol. 125, pp. 804–810, 2015.
[4]  A.  Munir,  Abdullah,  Huzaim,  Sofyan,  Irfandi,  and  Safwan,  “Utilization  of  palm  oil  fuel  ash (POFA)  in  producing  lightweight  foamed  concrete  for  non-structural  building  material,” Procedia Eng. , vol. 125, pp. 739–746, 2015.
[5]  Y.  Pausa,  “Optimasi  tingkat  kemurnian  silika,  SiO 2 ,  dari  abu  cangkang  sawit  berdasarkan konsentrasi pengasaman,” Prism. Fis. , vol. 3, no. 1, pp. 1–4, 2015. [6]  V. Devra et al. , “Pure Silica Extraction from Perlite: Its Characterization and affecting factors,” Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol. , vol. 2, 2013.
[7]  P.  S.  Utama,  R.  Yamsaengsung,  and  C.  Sangwichien,  “Production  and  characterization  of precipitated  silica  from  palm  oil  mill  fly  ash  using  CO 2 impregnation  and  mechanical fragmentation,” Brazilian J. Chem. Eng. , vol. 36, no. 1, pp. 523–530, 2019.
[8]  D. Dhaneswara, J. F. Fatriansyah, F. W. Situmorang, and A. N. Haqoh, “Synthesis of amorphous silica  from  rice  husk  ash:  comparing  HCl  and  CH 3 COOH  acidification  methods  and  various alkaline concentrations,” Int. J. Technol. , vol. 11, no. 1, pp. 200–208, 2020.
[9]  A. F. Fadli, R. T. Tjahjanto, and Darjito, “Ekstraksi silika dalam lumpur lapindo menggunakan metode kontinyu,” Kim. Student J. , vol. 1, no. 2, pp. 182–187, 2013.
[10]  V. V. Potapov, A. A. Cerdan, D. S. Gorev, S. V. Zubaha, and E. V. Shunina, “Silica extraction from hydrothermal heat carrier by coagulation,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. , vol. 367, no. 1, 2019.
[11]  M.  M.  H.  Al  Omari,  I.  S.  Rashid,  N.  A.  Qinna,  A.  M.  Jaber,  and  A.  A.  Badwan,  “Calcium carbonate,” in Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology , vol. 41, pp. 31–132, 2016.
[12]  Khalil and A. S, “Studi komposisi mineral tepung batu bukit kamang sebagai bahan baku pakan sumber mineral,” Media Peternak. , vol. 30, no. 1, pp. 18–25, 2007.
[13]  I. Pratomo, S. Wardhani, and D. Purwonugroho, “Pengaruh teknik ekstraksi dan konsentrasi hcl dalam ekstraksi silika dari sekam padi untuk sintesis silika xerogel,” Kim. Studentjournal , vol. 2, no. 1, pp. 358–364, 2013.
[14]  J.  F.  Fatriansyah,  F.  W.  Situmorang,  and  D.  Dhaneswara,  “Ekstraksi  silika  dari  sekam  padi: metode refluks dengan NaOH dengan pengendapan menggunakan asam kuat (HCl) dan asam lemah (CH 3 COOH),” Pros. Semin. Nas. Fis. Univ. Riau ke-3 , vol. 5, no. 1, 2018.
[15]  A. Daulay, Andriayani, Marpongahtun, and S. Gea, “Extraction silica from rice husk with NaOH leaching agent with temperature variation burning rice husk,” Rasayan J. Chem. , vol. 14, no. 3, pp. 2125–2128, 2021.
[16]  D. R. Mujiyanti, D. Ariyani, and N. Paujiah, “Kajian variasi konsentrasi NaOH dalam ekstraksi silika dari limbah sekam padi banjar jenis ‘PANDAK,’” J. Sains dan Terap. Kim. , vol. 15, no. 2, p. 143, 2021.
[17]  N. A. Zarib, S. A. Abdullah, and N. A. Jusri, “Effect of acid treatment on extraction of silica from cogon grass by using C 6 H 8 O 7 and HCL acid,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 834, no. 1, 2020.
[18]  D. Amalia, M. Aziz, and Yuhelda, “Pengaruh penambahan kalsium klorida, kalsium hidroksida dan  karbon  aktif  terhadap  penurunan  silika  terlarut  dalam  larutan  sodium  aluminat,” Teknol. Miner. dan Batubara , vol. 9, no. September, pp. 157–164, 2013.
[19]  M. Mehmood, “Dolomite and dolomitization model - a short review,” Int. J. Hydrol. , vol. 2, no. 5, pp. 549–553, 2018.
[20]  T.  Tsuzuki,  K.  Pethick,  and  P.  G.  McCormick,  “Synthesis  of  CaCO 3 Nanoparticles  by mechanochemical processing,” J. Nanoparticle Res. , vol. 2, no. 4, pp. 375–380, 2000.
[21]  R. Revisdah and S. Mira, “Pengaruh air soda terhadap kuat tekan beton,” Pros. SEMNASTEK Fak. Tek. , vol. 4, no. November, p. 5, 2015.
[22]  H. Panggabean and D. Onggo, “Sintesis gas karbondioksida menggunakan alat sintesis gas skala kecil,” Snips , no. 2, pp. 366–370, 2017.
[23]  A. Royani, “Proses pelarutan bijih dolomit dalam larutan asam klorida,” Semin. Nas. Sains dan Teknol. , vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2016.
[24]  W. Sumarni, D. Suhendar, and E. P. Hadisantoso, “Rekristalisasi  natrium klorida dari larutan natrium klorida dalam beberapa minyak yang dipanaskan,” al-Kimiya , vol. 4, no. 2, pp. 100– 104, 2019.
[25]  S. Annisa, G. Rachim, I. Raya, and M. Zakir, “Modifikasi katalis CaO untuk produksi biodiesel dari minyak bekas,” Indo. J. Chem , vol. 5, no. 1, pp. 459–464, 2017.
[26]  M.  H.  A.  Fatony,  T.  Haryati,  and  M.  Mintadi,  “Ekstraksi  silika  dari fly  ash batubara  (studi pengaruh variasi waktu ekstraksi, jenis asam dan pH),” Pros. Semin. Nas. Kim. , pp. 54–59, 2015.